(Jber die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legierungen, 469 



Interessant ist noch die Bemerkung, dass die extrapolierten 

 "Werte des Curie 'sehen Punktes') auf den beiden Nickelproben 

 wesentlich verschieden sind und dass die Abweichung 19,5"^ beträgt. 

 Dies ist bemerkenswert, weil auch das von Herrn Prof. Weiss für 

 reines Nickel angegebene & um 19° tiefer liegt, als der von mir ge- 

 fundene Wert. (Vergl. S. 456). Diese rbereinstimmung ist zu frappant, als 

 dass sie durch einen Zufall erklärt werden könnte. JVIan ist also wohl 

 zu der Annahme berechtigt, dass das von Prof. Weiss untersuchte 

 Nickel und das Ni (II) völlig rein sind, dass die stärker magneti- 

 schen Eigenschaften des Ni {!) aber und die Verschiebung der beiden 

 beobachteten Umwandlungspunkte auf eine zufällige Verunreinigung 

 des Materials zurückzuführen sind -). 



90 'Vo Ni. Man erkennt einen ausgesprochen geradlinigen Ver- 

 lauf der Kurve von 880° bis gegen 1300° a. T., von wo ab sich 

 die Punkte etwas unterhalb dieser Geraden anordnen. Man ist 

 geneigt, darin, entsprechend der Erscheinung beim reinen Nickel, 

 einen Knick zu erkennen, der hier natürlich durch das beigemengte 

 Kobalt abgeschwächt in Erscheinung tritt. Es lässt sich dies 

 jedoch bei der erreichten Versuchsgenauigkeit nicht absolut sicher 

 behaupten. 



80 ''o Ni. W^iederum zeigt sich wohlbestimmter linearer Ver- 

 lauf bei Temperaturen bis gegen 1340° a, T., von wo ab wieder 

 allem Anschein nach eine andere Gerade auftritt, was die bei 90%- 

 Ni ausgesprochene Vermutung bestärkt. 



70 7o Ni. Die gleichen Bemerkungen gelten auch hier. Die 



') Mit Curie'scher Punkt ist hier dasjenige ©bezeichnet, das aus den Ver- 

 suchen über dem Umwandlungspunkt gewonnen worden ist ; während der Wert, 

 von 0, der aus den Versuchen unter dem Umwandlungspunkt extrapoliert wird, 

 korrekter als der Punkt des Verlustes der spontanen Magnetisierung bezeichnet wird. 

 Sie sind, worauf später noch zurückgekommen werden soll, den vorliegenden Ver- 

 suchen nach anscheinend nicht ganz identisch. 



^) Eine nachträglich veranlasste Analyse des Ni (I), die ich Herrn Dr. Carl 

 3Iayr, Assistent an der Eidg. Technischen Hochschule verdanke, hatte in der Tat 

 folgendes Ergebnis : 



Ni 98,09 »/o 



Co 1,86 °/o 



Fe 0,05 7o(?) 



100,00 »/o 



Da für die Analyse nur 0,5810 gr zur Verfügung standen, ist die Sicherheit 

 für die Angabe des Eisengehaltes nicht gross : er kann unter Umständen bis zu 

 80 "/o seines Wertes fehlerhaft sein. — Diese Analyse bestätigt aber (i. B. auf die 

 Verschiebung des Umwandlungspunktes & nahezu quantitativ) das aus den magne- 

 tischen Messungen gewonnene Bild. 



